SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 1916. 67 
ment la composition d’une coulée industrielle, la dilatabilité varie de façon 
appréciable d'une coulée à l’autre, Il est donc nécessaire, pour l'usage des 
arts et des sciences dé précision, de déterminer par une expérience directe 
la dilatabilité d’un échantillon prélevé sur chaque coulée. 
On peut même se demander si une semblable détermination, faite sur un 
échantillon, suffit à caractériser parfaitement une coulée, puisque la dita- 
tabilité dépend non seulement de la composition, mais aussi, dans une large 
mesure, du traitement subi par un morceau donné d'invar. 
La réponse à cétte double question est fort importante pour une foule 
d'applications; j’en mentionnerai trois, parmi les plus fréquentes : 
1° La détermination de la dilatabilité d’une règle géodésique de 4" de 
longueur est une opération très pénible et coûteuse; on la remplace donc, 
autant qu'il est possible, par une détermination faite sur une règle de 1" de 
longueur, prise dans le même lingot, et soumise au même traitement; 
2° L'établissement, en grandes séries, des pendules à tige d’invar, est 
rendue très simple et très économique par l'application, à un grand nombre 
d'instruments, d’une compensation identique, réglée sur une tige issue 
de la même opération métallurgique ; 
3° Pour les usages de la géodésie, on tréfile de manière uniforme les 
coulées d'invar les mieux réussies, et l’on étudie, sur un ou plusieurs 
échantillons de fil, la dilatabilité, dont la valeur est ensuite appliquée à la 
réduction de toutes les observations faites au moyen des fils de même 
origine. 
Pour les fils, une circonstance accessoire vient compliquer le problème. 
En effet, tant qu'il s’agit de pièces de dimensions notables, l’hétérogénéité 
locale peut se fondre dans une hômogénéité moyenne, conduisant à réaliser 
l'identité des propriétés globales; si, «a contraire, les échantillons sont de 
faibles dimensions, l’hétérogénéité locale demeure apparente, et intervient 
dans les résultats des observations. Ainsi, pour les spiraux des montres, 
dont l'épaisseur est de l’ordre du centième de millimètre, les écarts de 
composition sont bien évidents. Pour les fils géodésiqures, dont le diamètre 
est de l'ordre du millimètre, la question qui se pose ne peut être résolue 
que par une recherche directe. 
Me; expériences relatives à l’invar naturel ont porté sur des prises faites 
sur deux coulées, l'une au creuset, de 300 environ, l’autre an four, 
de 6500"6, réalisées toutes deux à Imphy. Des tiges issues de lingots diffe- 
